E. Cohe n:'Lieber ehe Meteoreisen von Cuernavaca und TredeU. 09 
scharf horvortretendo Umsäumung. Dunkles, anscheinend 
dichtes Fülleisen setzt die nach Zahl und Umfang zurück¬ 
tretenden Felder zusammen; nur bei kräftiger Vergrösserung 
erkennt man bisweilen winzige glänzende Flitter und in ganz 
vereinzelten Fällen auch Kämme. Von accessorischen Be- 
standtheilen wurden nur ein Paar kleine Schreibersitpartien 
wahrgenommen. 
Das oktaedrische Gefüge ist nach jeder Richtung so voll¬ 
ständig verschieden von demjenigen des Tolucaoiscn, dass 
die Yermutluing Fletchers nicht nur keinerlei Stütze findet, 
sondern meines Erachtens eine Zusammengehörigkeit gänzlich 
ausgeschlossen ist. 
Ob Cuernavaca zu einem der übrigen mexicanischen 
Oktaedriten mit feinen Lamellen (Bella Koca, Chupadeios, 
Teposcolula) gehört, lässt sich mit Sicherheit wohl nur durch 
Vergleich reichlicheren Materials entscheiden. Nach den mir 
zur Verfügung stehenden Platten von Bella Roca und (lui- 
paderos, sowie nach der von Brezina gegebenen Beschreibung 
und Abbildung von Teposcolula 1 ) scheint cs nicht der fall 
zu sein, und da überhaupt kein Grund vorliegt, an der Rich¬ 
tigkeit der Fundortsangabe zu zweifeln, ist Cuernavaca als 
ein selbständiges Eisen anzusehen. 
Die von Herrn Dr 0. Hildebrand ausgeführte Analyse 
lieferte die unter J a und b folgenden Zahlen; aut Kohlenstoff 
und Chlor wurde nicht geprüft. I c gibt die Gcsammtzu- 
sammensetzung, Id dio Zusammensetzung des Nickcleiscn 
Abzug von 
Troilit u 
nd Phospho 
rnickeleisen 
• 
la 
lb 
Ic 
Id 
Ang. Subst 
0.8078 
3.5059 
Fe 
89.70 
89.70 
90.35 
Ni 
8.70 
8.70 
8.45 
Co 
1.19 
1.19 
1 15 
P 
0.33 
0.33 
S 
0.12 
0. 1 2 
Cr 
0.00 
0.00 
Cu 
0.046 
0.05 
0.05 
100.15 
100.00 
1) L. c. 268. 
Tf. VIII. 
Fig. 4- 
